ii8 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



tonjours restes cassans , tandis que I'ctain pur de Malaca SC 

 ploie sans se roinpre , sans presenter dc grain. 



Le cit. Sage persuade que le grain de I'etain n'etoit que le 

 produit d'un ailiage, se rappetant qu'il avoit vu meler d.i cnivre 

 jaune avec I'etain et le cuivre rosette pour TaUiage nietallique 

 des clocbes , chercha a s'assuier si le cassant de I'etain qu'ou 

 en extrait n'etoit pas du au zinc. II allia par la fusion , de 1 etain 

 de Malaca avec du zinc en dii'feruntes proportions; le melange! 

 a im tloaaieuie de zinc resseinbloit encore a I'etain cassant des 

 magasins des cit. AnfVi et Lecour. 11 se dissolvoit de nieiue dans 

 I'acide muriatique inele avec un quart d'acide nitrique. L'eau 

 distillee n'alteroit pas non plus sa dissolution ; mais les expe- 

 riences qui seront decrites ci-apr^s , font connoJtre que le grain 

 et le cassant de cet etain soiit dus au plomb , ce qu'on n'iuia- 

 gineroitpas, vu la inoliesse et la dnctilite de ce metal. Avant 

 de rapporter les experiences probatoires , nous croyons devoir 

 exposer a I'lnstitut un fait interessant qui nous a^te communique 

 par MM, Volta et Brngnatelii , qui nous disent qu'on pouvoit 

 determiner h Flnstant si i'etain coiitenoit du zinc ; qu'alors 11 

 devcnoit propre aux experiences galvaniques , que la plus petite 

 portion du zinc etoit rendue sensible parcemoyen. C'est ceque 

 nous avons reconnu en graduant ces alliages depuis un dixieme 

 de zinc jusqu'^ un deux centieme, ailiage ou left'et galvanique 

 est encore tres-sensible. La physique contracte done denouvelles 

 obligations avec MM. Volta et Brugnatelli , puisqu'on pourra 

 desormais substituer cet ailiage au zinc pur pour les piles gal- 

 vaniques. Cet ailiage olfre en outre le double avantage de se 

 couler f'acilement, et de n'etre pas'sujet a I'oxide comma le zinc 

 pur. 



L'ailiage de I'etain et du zinc est plus en rapport avec I'ar- 



fent par sa couleur que I'etain ; aussi est»ce d'nn ailiage sem- 

 lable dont on fait usage en Allemagnc pour faire le papier dit 

 oventd de commerce , papier que M. Volta eiuploie pour des 

 experiences galvaniques auxquelles I'etain seul ne pourroit suf- 

 fire. 



Nous avons dit dans ce rapport, que I'etain que avons vu re- 

 duire par les cit. Anfri et Lecour , etoit egal en purete a celui 

 d'Angleterre ; niais nous devons faire observer que ni I'un ni 

 I'autre n'ont le vif eclat metalliqne de I'etain de Malaca , qui 

 est le plus pur qu'on puisse citer jusqu'a present. Un lingot de 

 cet etain de trois lignes (6 millimetres 7^5) de diametre sur six 

 pouces ( i6 cenliiiietres 2420) de long, ayant etc entame d'une 



